1188 



Welke reaktie bij -\- 0.1 V plaats vindt, moet nog onderzocht worden. 

 Hier bestaan drie mogelijkheden. 1°. kan het chroom hier als chromo- 

 ion (misschien ook als chromi-ion) in oplossing gaan. 2°. kan er 

 oxjdatie in de oplossing plaats vinden* van Cr" tot Cr'", 3°. kan het 

 koper, waarop het chroom is neergeslagen, in oplossing gaan. Deze 

 laatste mogelijkheid moet overwogen worden, daar het chroom niet 

 zeer vast op het koper hecht. Het zou dus kunnen zijn, dat het 

 chroom scheuren vertoonde, en dat daardoor het koper in oplossing ging. 

 Dat de reaktie bij -\- 0.1 V niet is een oxjdatie van chromo- tot 

 chromi-ion blijkt hieruit, dat vrijwel hetzelfde beloop voor de stroom- 

 spanningslijn gevonden werd, wanneer als elektroljt een oplossing 

 van KC1 gebruikt werd. Alleen lag hier de potentiaal, waarbij een 

 sterke stijging van de stroomsterkte intrad, iets lager, nl. bij — 0.1 

 tot 0.0 V. 



Hetzelfde blijkt uit de volgende proef: Een blanke, en een 

 geplatineerde plati na-elektrode werden anodisch gepolariseerd in 

 een oplossing van chromosulfaat. Er was geen stijging bij -f- 0.1 V 

 merkbaar. De stroomsterkte steeg al dadelijk bij een potentiaal van 

 — 0.5 V en hier vindt dus blijkbaar oxjdatie van Cr" tot Cr'" plaats. 

 De grensstroom was echter reeds bij 2 mA. bereikt, en een verdere 

 stijging van de stroomsterkte trad eerst bij- +1.0 V in (zuurstof 

 ontwikkeling) Ter vergelijking werd de anodische oxjdatie van 

 FeS0 4 onderzocht. Hier werd eerst bij 90 mA de grensstroom bereikt. 



In figuur 5 zijn de stroom- 

 spanningslijnen van platina in 

 chromosulfaat en ferrosulfaat 

 geteekend. 



Wanneer een elektrode van 

 koper in een oplossing van KC1 

 anodisch gepolariseerd wordt, 

 vindt men een stroomspannings- 

 lijn, die vrijwel overeenkomt 

 met de lijn B C voor op koper 

 neergeslagen chroom. Het is dus 

 niet onmogelijk, dat het eerste 

 vertikale stuk in de stroom- 

 lg ' spanningslijn veroorzaakt wordt 



door het in oplossing gaan van koper. 



Dat het grondmetaal, waarop het chroom elektroljtisch neergeslagen 

 is, bij de anodische polarisatie een rol speelt, blijkt uit de volgende 

 waarnemingen. Chroom, dat op zilver neergeslagen is, vertoont 

 ongeveer dezelfde stroomspanningslijn als chroom op koper. Alleen 



<: 







. E 







B 







o 





1 



s 





/ 









. o 





ƒ 



IA 





ƒ 



• E 





/ 



o 



^ 





■ o 



% 







>i 



/ 



• 55 



■* 



/ 





•t 



f 



. 



K 



l 







f 



> 







■ /* 





_^/ 



. . 



potentiaal. 



